Der gegenwärtige Stand d. Forschungen auf d. Gebiete d. Metallographie. 



nach Art der Schneekrvstalle skelettartige Gebilde. Von einem i\Iittelstamm 

 ausgehend, wachsen nach allen Richtungen Seitenzweige, und von diesen 

 Seitenzweigen gehen wieder feinere Verästelungen ab. Beim regulären 

 Krystallsystem , dem die meisten reinen Metalle angehören , sind diese 

 Verästelungen oft nach drei zueinander senkrechten Richtungen im Räume 

 orientiert. Die einzelnen Krystalle wachsen, indem zuerst der ]\Iittelstamni 

 in weiter Ausdehnung anschießt und dann von diesen die Seitenverzwei- 

 gungen ausgehen, soweit es die Berührung mit den gleichzeitig wachsen- 

 den Nachbarkrystallindividuen zuläßt. Das Ganze bildet schließlich ein ver- 

 filztes Konglomerat solcher Dentkiten, in dessen Zwischenräumen und 

 Maschen sich die Restsubstanz sammelt, welche in der flüssigen Legiermig 

 enthalten war. aber von diesen Dendi'iten nicht aufgenommen wurde. Das 

 Ganze gleicht seiner inneren Struktur nach einem wirren Haufen von Tan- 

 nenbäumen, die etwa 



in einer Eismasse ^'^ *■ 



eingefroren sind. Der 

 in Fig. 8 wiederge- 

 gebene Querschnitt 

 zeigt diese Struktur 

 ganz deutlich. 



Am wenigsten 

 ausgeprägt sind die 

 Krystallformen in 

 denjenigen ^Metallen 

 oder Legierungen, aie 

 nur eine einzige Krv- 

 Stallart enthalten. 

 hier wachsen in den 

 meisten Fällen die 

 einzelnen Krystahe in 



der Schmelze gleichzeitig nebeneinander, bis sie in irgend welchen zutäUigen 

 Grenzlinien zusammenstoßen und die KrystaUisation damit ihr Ende erreicht. 

 Kein Krystall hat die Möglichkeit sich frei und ohne äußere Hemmungen 

 auszubilden und seine krystallographischen Eigentümlichkeiten zu zeigen. 

 Erst eingehenderes Studium der einzelnen ganz unregelmäßig erscheinen- 

 den Krystallkörner beweist, daß in der Tat jedes einzelne für sich einen 

 einheitlichen krystallinen Aufbau besitzt. Solche Schlifftilder von Metall- 

 massen, die nur aus einer Krystahart bestehen, sind in Fig. 5 und 6 wieder- 

 gegeben. Die erstere zeigt ein Aggregat von Krystallen aus reinem Eisen, 

 die letztere ein solches aus Xickel-Chromkrystallen, wobei jeder KrystaU 

 Eisen und Chrom gleichzeitig und im selben Verteilungsverhältnis enthält. 



Schliffbild einer Eisen-Silizinra-Legierung mit schön ans^ebildeten 

 Krystallen eines Eisen-Silizides. 60fach vergrößert. 



Die Phasengesetze. 



Dies Voihergesagte soll alles nur dazu dienen, einen ungefähren Ein- 

 bhck in den inneren Gefügeaufbau der Legierungen zu geben. Die ^^issen- 



